﻿9 



fehlt das Kreuz anfangs ganz, stellt sich dann aber nach und 

 nach wieder her, wie man namentlich gut beobachten kann, wenn 

 man vorher das \ Undulations-Glimmerblättchen einschiebt, die 

 seitlich vom Pfeil desselben liegenden Punkte des Zeichens der 

 positiven Doppelbrechung rücken dann nach und nach , immer 

 deutlicher werdend, wieder der Mitte des Gesichtsfeldes näher*. 



Aus diesen Beobachtungen folgt, dass das Mischsalz von 

 ungefähr gleichen Theilen K 2 S0 4 und Na 2 S0 4 beim Erstarren 

 optisch- ein axig krystallisirt und positiv doppelbrechend ist; durch 

 Erwärmen aber erst isotrop (vermuthlich immer nur für eine 

 Farbe) und dann optisch negativ wird. Zwei derartige Modifi- 

 cationen kennen wir auch für das reine schwefelsaure Kali; die 

 rhomboedrischen Krystalle desselben sind optisch positiv, wäh- 

 rend der Glaserit nach Mallard durch Erwärmen in eine hexa- 

 gonale Modification mit negativer Doppelbrechung übergeführt 

 wird. Mit Eücksicht darauf scheint es mir kaum einem Zweifel 

 zu unterliegen, dass auch der Thenardit durch Erwärmen auf 

 180—250° in eine hexagonale Modification übergeht, die nur 

 wegen ihrer sehr schwachen Doppelbrechung ihre wahre Natur 

 schwieriger als bei den vorhin genannten Salzen erkennen lässt. 

 Ähnliche schwache Doppelbrechung hat nach Wyrouboff (1. c. 

 p. 199) auch das Doppelsalz von K 2 S0 4 und Li 2 S0 4 , während, 

 wie wir gesehen haben, das Mischsalz (K 2 , Na 2 )S0 4 nur bei sehr 

 viel höherer Temperatur und ganz vorübergehend sich einem iso- 

 tropen Zustande nähert. 



Schwieriger scheint es mir zu erklären, wie es kommt, dass 

 die optisch einaxigen Individuen des schwefelsauren Natrons, welche 

 beim Erhitzen des rhombischen Salzes entstehen, eben so unregel- 

 mässig begrenzt und gegen einander gelagert sind, wie die aus 

 Schmelzfluss erhaltenen. Die geometrische Abweichung von hexa- 

 gonaler Symmetrie ist allerdings bei Thenardit bedeutender als 

 bei Glaserit ; die geringe Verschiedenheit der Brechungsexponenten 

 der optisch einaxigen Modification wie das Wechseln derselben 

 in dem Mischsalz weist aber vielleicht gleichzeitig auf eine An- 

 näherung an reguläre Symmetrie hin. Nun steht in der That 



* Das Blättchen erscheint nachher oft merklich zweiaxig; dies wird 

 aber, wie man sich leicht überzeugt, durch die Spannung des unterliegen- 

 den erhitzten Objectglases bewirkt. 



